BULETINUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ŞTIINŢE 



77 



Tabelle II. Verdampfungswărme 



Berechnet nach Glausius Formei L ::^ 



des Cadmiums. 



T-j^(vi— V2)=202. 



t (sec.) d (mm) 



2;v vor 

 Ver- 

 dam- 



pfung 



gr 



gnnacli 

 Ver- 

 dam- 



pfung, 



gr 



gv-gn=g' 





L= 



Si 



o gH 



o 1^ C3 



1.4 A 



4> ., 



1.5 „ 

 1,4 ,, 



1,G » 



1,8 « 



1,8 „ 



7.3 V 



7.4 " 

 7,4 " 

 7,2 " 



7.8 » 

 7,7 « 



7.9 « 

 7,9 « 



70 

 70 

 80 

 80 

 80 

 70 

 70 

 90 



2,10' 

 2,10 

 2,10 

 2,10 

 2,10 

 2,10 

 2,10 

 2,10 



2,1068 

 2,3990 

 2,6662 

 2,5471 

 3,2112 

 2,9451 

 3,1051 

 4,3411 



1,6877 

 l,9g14 

 1,1467 

 2,0551 

 2,6491 

 2,5238 

 2,5554 

 3,7491 



0,4191 

 0,4176 

 0,5255 

 0,4920 

 0,5621 

 0,4213 

 0,5497 

 0,5920 



T ==17,0 

 Ti = 735,0 

 T =18 

 Ti = 729,0 

 T =17,5 

 Ti = 732 

 T =19,0 

 Ti = 71 5 

 T =17 

 Ti = 726 

 T,=19,0 

 Ti = 720 

 T =18,5 

 Ti = 71 5 

 T =19,0 

 Ti = 730 



225 

 222 

 223 

 217 

 212 

 .224 

 219 

 229 



183 

 179 



181 



1-75 ■ 



170 



182 



179 



185 



' 20,0 

 ^9,2 

 21,4 

 19,1; 

 19,2 

 19,8 

 19,1 

 20,2 



J==222 L=181 



IIL ZINK. 



ATOMGEAVIGHT = 65. 



Das angewandte Zink fur das Studiurn der Verdampfung habe 

 ich mir von Kahlbaum verschafft. Um das Thermoelement ein- 

 fiihren zu konnen, verfahr ich wie beim Gadmium, indem ich 

 das Mettal in kleine Stiicke zerschiiitt. Der angewandte Strom 

 schwankte zwischen 1,5 und 2,0 Amp. Die Verdampfung ging 

 sehr schnell vor sich. In dem Augenbhke, wo das Zink ver- 

 dampft, nimmt das Rohr eine roşa Farbe an ; der gemessene 

 Anodenfall war zwischen 9,1 — 10,2 Volt. Ebenso konnte man 

 beim Zink dasselbe Anwachsen des Anodenfalles mit dem Wach- 

 sen der Stromintensităt feststellen, wenn es auch geringer als 

 beim Gadmium ist. Ich bin beim Zink ebenso wie beim Gadmium 

 verfahren, um das Freiwerden okkludierter Gase im Rohr wăh- 

 rend des Versuches zu vermeiden, also um eine Druckănderung 

 auszuschlieşsen, wurdedas Metall auch auf 120 — 140*^ erwărnit. 

 Dieses kiinstliclie Freimachen okkludierten Gases muss beim 

 Zink sehr sorgfăitig gemacht werden^ da beidiesem Metall durch 



